( i44 ) 



)i On peut encore prendre pour diaphragmes des vases cylindriques en 

 porcelaine dgourdie, mais il ne faut en faire usage qu'autant que les deux 

 dissolutions ne diffrent que parla prsence de l'or dans l'une d'elles; car 

 sans cela l'endosmose est toujours assez marque. liCS diaphragmes d'ar- 

 gile humide sont dans tous les cas prfrables aux vases en porcelaine 

 dgourdie; nanmoins on obtient les mmes rsultats en oprant de la ma- 

 nire suivante : 



On prend un sac en toile voile que l'on remplit moiti ou aux deux 

 tiers d'argile en pte demi liquide, et l'on introduit dedans un cylindre 

 minces parois en porcelaine dgourdie, de manire qu'il se trouve au 

 milieu du sac et que l'argile vienne au niveau du diaphragme, dont le 

 diamtre doit tre assez grand pour que l'paisseur de l'argile soit partout 

 de I 2 centimtres. Au moyen de cette disposition, on a tous les avan- 

 tages d'un diaphragme cylindrique et d'argile, attendu que l'action est uni- 

 forme et qu'on n'a pas craindre d'endosmose, du moins d'une manire 

 assez sensible pour nuire aux rsultats. 



J'ai dit prcdemment que pour que la dorure ft uniforme, c'est-- 

 dire que la couche d'or dpose ft sensiblement la mme sur toutes 

 les parties de la pice, il fallait ne pas la placer d'une manire quelconque 

 par rapport au zinc. Supposons que l'on plonge dans une dissolution quel- 

 conque deux lames de platine en relation avec les deux ples d'une pile, 

 et que le courant exerce son action dcomposante sur les parties consti- 

 tuantes de la dissolution , les parties acides se dposeront autour de la lame 

 positive, mais en plus grande quantit sur la surface qui se trouve du ct 

 de la lame ngative que de l'autre; il en sera de mme des lments alca- 

 lins relativement aux deux surfaces de la lame ngative. Ce n'est pas tout 

 encore , le dpt sera plus considrable dans la partie infrieure que dans 

 la partie suprieure. On peut remdier la vrit cet inconvnient, en 

 retournant d'abord les lames, puis les renversant. Mais cela ne suffira pas 

 encore si cette manoeuvre se fait des intervalles un peu loigns; car la 

 pile fonctionnant sans interruption , la dissolution sur laquelle on opre 

 est de moins en moins sature, de sorte que, pendant le mme temps, il 

 ne se forme pas un dpt de mme paisseur sur les lames; on n'attein- 

 drait donc pas l'uniformit dsirable. 



Ce court expos doit faire sentir que pour dorer, mme avec la pile, 

 il ne faut pas se borner prendre pour ple ngatif une lame de platine, 

 et pour ple positif la pice d'essai, place d'une manire quelconque pr 

 rapport la lame de platine. 



